j55o académie des sciences. 



)i On peut attaquer l'alliage par le chlorure double de cuivre et de potassium qui a 

 été si heureusement employé par MM. Carnot et Goulal (') pour étudier à quel état 

 se trouvent certains éléments dans les fontes, les fers et les aciers. L'attaque est un peu 

 plus lente avec ce dernier réactif. 



MODE OPÉRATOIRE. 



i> I. Alliages f/iii s'attaquent facilement par l'acide chloihydrique. — Attaquer 

 l'alliage en copeaux avec de l'acide chlorliydrique (d =^ ')'7) étendu de cinq fois soh 

 poids d'eau ou par du chlorure double de cuivre et de potassium. Pour rB d'alliage» 

 prendre 5"'™° d'acide ou 5s de sel. Ch^ufTer. En 2 ou 3 heures, l'attaque est terminée. 



j> Filtrer, laver à fond pour séparer tout le fer; sécher, calciner dans une capsule de 

 platine tarée, chasser la silice par quelques gouttes d'acide fluorhydrique. Chauffer 

 ensuite à 35o° jusqu'à poids constant. A cette température, le vanadium est entièrement 

 transformé en acide vanadique. SiTon chauffait à une température trop élevée, l'acide 

 vanadique perdrait de l'oxygène. 



» Le poids obtenu peut être considéré comme de l'acide vanadique pur, si l'opération 

 a été bien faite. Pour s'assurer qu'il ne reste pas de fer avec le vanadium dans le cas 

 soit d'une attaque incomplète, soit de la présence de composés (silicates. . .) inatta- 

 quables par l'acide clilorhydrique, on redissoul le contenu de la capsule avec la plus 

 petite quantité possible d'acide suifurique étendu. On traite par l'hydrogène sulfuré 

 et l'on ajoute en même temps quelques gouttes d'ammoniaque pour précipiter le fer. 



» S'il y avait un précipité appréciable de sulfure de fer, oh pourrait : soit doser le 

 fer en filtrant rapidement et en lavant avec les précautions d'usage le sulfure obtenu, 

 puis en l'oxydant avec quelques gouttes d'acide nitrique et en calcinant ; soit peser à 

 nouveau l'acide vanadique en évaporant à sec le sulfovanadale d'ammoniaque et en le 

 maintenant à 35o" jusqu'à poids constant. Dans le cas où le précipité est excessivement 

 faible, ce que j'ai toujours trouvé, toutes ces opérations seraient inutiles. 



Résultats obtenus. 

 Teneur en vanadium déterminée : 



» U. Alliages gui ne s'attaquent pas facilement par l'acidfi clilorhydrique. — 

 Traiter l'alliage en copeaux par l'acide nitrique. Séparer le cuivre s'il y a lieu par 

 éleclrolys,e ,en solution nitrique. 



(») Comptes rendus, t. CXXV, 1897, 1° semestre, p. 76, i48, 2i3; t. CXX'VI, 1898, 

 1" semestre, p. 12/I0; t. CXXVUI, 1899, i"' semestre, p. 207; t. CXXXI, 1900, 

 2' semestre, p. 92. 



